559 



feinen Schuppen auf, die bei starker Beleuchtung im reflektirlen 

 Lichte erst richtig beobachtet werden konnten, nachdem man eine 

 kleine Probe der reinsten Substanz mit Wasser unter dem Deck- 

 Plättchen bis zur vollendetsten Zertheilung zerrieben hatte. Im Grossen 

 ist der Bruch des Minerals flach muschelig, im Kleinen fein-erdig, matt. 

 Das Mineral ist ferner undurchsichtig, in einigen Abänderungen schwach 

 an den Kanten durchscheinend. Durch den Strich lichter und glän- 

 zend werdend, fettig anzufühlen und ziemlich stark an der Zunge 

 haftend. Angehaucht thonig riechend. Härte etwa 2,5. Spes^. Gew. 

 = 2,788 (180 C.).- 



Vor dem Löthrohr geglüht braun werdend ; in starker Hitze an 

 den Kanten glasig schmelzend. Mit' PhosphorSak schwache Eisen- 

 Reaktion, und ein Kiesel-Stelet hinterlassend. y\ 



In ClorwasserstofF nicht zersetzbar. Mit heisser konzentrirter 

 Schwefelsäure vollkommen zersetzbar, unter Abscheidung von Kiesel- 

 säure. Die zersetzte Masse setzt nach dem Abrauchen der Schwefel- 

 säure, Auslaugen mit Wasser und Eindunsten der filtrirten Lösung 

 viel Alaun ab. Wird das Mineral zerrieben und mit vielem Wasser 

 angerührt, so schwillt es zu einem sehr schlüpfrigen Schleim an. 

 Filtrirt, bis kein Wasser mehr abtropft, hält es 218 Proz. Wasser; 

 24 Stunden später, nachdem es offen auf dem Filier gestanden, hält 

 es noch 99 Proz. Bei fernerem Trocknen wird die; Masse plastisch, 

 schwindet stark und ist an der Luft getrocknet hart und rissig. 



Beim Zerreiben im Mörser bemerkt man oft ein hartes Knirschen 

 und einen Widerstand , welcher durch beigemengte Quarz-Krystalle 

 hervorgebracht wird. Um für die Analyse Material zu präpariren, 

 sah ich mich desshalfa genölhigt ein Mörser-Pistill von Holz zu fer- 

 tigen das Mineral damit zu kneten und endlich abzuschlämmen. 

 Fast immer hinterblieb ein Rückstand von schwach Rauch-grauen bis 

 Amethyst-farbenen Quarz-Krystallen, von sehr geringer Grösse bis zu 

 der einer Erbse. Sie zeigten die hexagonale Pyramide mit sehr 

 untergeordnetem Prisma. Dabei waren Ecken und Kanten etwas 

 stumpf, wie durch Auflösung abgerundet. Die Flächen etwas matt 

 und- häufig mit tiefen Eindrücken versehen, welche wohl von einst 

 sie begrenzt habenden fremdartigen Mineral-Individuen herrühren 

 mögen. Wahrscheinlich sind diese Quarz-Krystalle die rückständigen 

 Einsprengunge zersetzter Quarz-führender Porphyre. 



Das abgeschlämmte und bei 100® C. gflrocknete Mineral wurde 



